297 



IV 6 de la cantera, siendo designada en el lenguaje de los 



obreros como tosca color ada. 



La composicion de la materia prima y la escala de los pro- 

 duces 6 cementos naturales que se obtieneu por la calci- 

 nacion progresiva, cada vez mas energica, hasta Ja casi com- 

 pleta fusion de las masas, sin 6 con agregado de alcali (jume 

 2 %) se ve por el cuadro sigaiente : 



B. Cementos naturales 6 romanos 







MATERIA PRIMA 



« Tosca colorada » 



© 



< 

 g 



SEGUNDO GRADO 



DE 



CALCINACION 



o 







° z ^ 

 o o .2 



as ^. .3 



® 5 fe. 





o 

 u 



P 

 CO 



c 

 a- 



£ « 



Q 



O 



o 



- 



a 

 CO 



e 



p 

 O 



o 



ULTIMO 

 DE CALCINACK 

 ALCALI i 





IV- 



IV b 



N°12 



15.29 



N° 13 



N° 14 



N° 4 



Acido sih'cico combin. . 





- m -^ L r 



24.94 



29 . 90 



39 . 86 



Oxidb de aluminio 



3.69 



5.02 



3.15 



4.25 



5.85 



6.98 





1.39 



2.18 



2.04 



2.75 



o or; 



3.20 



» manganeso.. 



. 02 



0.06 











— 









32 . 09 



25.10 



64.34 



59 . 36 



45 . 92 



44 . 41 



» magnesio . . . 



0.43 



0.64 



1.25 



1.58 



1.62 



0.82 





0.23 



0.63 



. 69 



0.77 1.39 



1.85 





0.29 



0.39 



0.49 



0.46 



1.27 



1.35 





0.31 



0.11 







0.77 



0.82 







Sulfato de calcio 



0.17 



0.12 



. 42 



0.50 



0.35 



0.1? 



Acido carb. , agua , perd. 



23 . 47 



23.01 



4.39 



0.19 



2.35 



J ^B ■«» 



Arcillay arena no desc. 



38.15 



42 . 85 



7.70 



5.06 



7.87 



1.06 













3.55 

 0.30 

 1054 



2.08 

 0.50 

 1322 



1.63 



0.80 

 1310 



1.01 

 1.04 

 1442 



Densidad media 



Tiempoparafraguar. . . 

 Color 



— — 



1 



h 15 m 



jgris amari- 

 f Ho claro 



1 



!l 45 m 



gris 

 amarillento 



3 h 50 m 



ceniciento 

 ?erd. claro 



ceniciento 

 bianco aznl • 





Btei 



